ET d'hISTOIKE NATURELtE. S63 



N'e'tant pas etitierement persuade que la force des acides fut 

 suffisante pour separer les ele'mens dc ce mineral, j'exposai pen- 

 dant deux heures a I'incandescence, dans un creusel d'argent, ua 

 melange de 5o grains de Iremolite bien broyes, Iraites par I'acide 

 nitrique, puis laves et chaufl'es , avec 200 grains de sous -car- 

 bonate de sonde. La masse ne s'esl pas liquefiee, mais elle a forme 

 une substance concrete , n'offrant que I'iiidice d'une fusion com- 

 mencante. Cetle masse s'est dissoule dans I'acide murialique etendu 

 d'eau avec une grande efi'ervescence , exceple queiques petils 

 flocons qui surnagt-rent: la solution evaporee pril une forme ge- 

 latineuse ; je la lis seclier, et je la melai ensuite avec de I'eau 

 impregnee d'acide muriatique. La poudre blanche qui resta aprcs 

 avoir filtre et seche, fut chauflee an rouge; elle pesoit 3i,.'j gr. (B). 

 Traitee au cbalumeau dans une cuiller d'argent, avec du sous-car- 

 bonate de sonde, elle se changea en ua verre bianc : c'etoil de la 

 silice pure. 



Je reunis ensuite la solution privee de la silice avec les eaux 

 de lavage, et j'y versai une solution chaude de sous-carbonate de 

 chaux ; ce qui prodnisit un precipite blanc que je lavai , et lis 

 bonilliravec une solution d'aicali caustique. Les eaux de lavage, 

 melees avec du muriate d'ammoniaque , n'eprouverent aucun 

 changement. La poudre, lavee de nouveau, fut bouiilie avec une 

 solution de muriate d'ammoniaque , et elle parut diminuee. Je 

 separai la poudre insoluble de la dissolution (C) par le filtre, et 

 je fis se'cher le residu a la chaleur d'un bain de sable ; son poids 

 ful de 20,69 grains (D). Dissoute avec effervescence dans I'acide 

 muriatique , la solution evaporee a siccite attira promptement 

 I'humidite del'air, et lomba en deliquescence. En versant peu-a- 

 peu dans le sel de I'oxalate d'ammoniaque, il se fit un precipite 

 blanc, qui, chauffe, se moiitra elre de la chaux : c'etoit done du 

 carbonate de chaux. 



Je fis ensuite evaporer la liqueur (E) avec les eaux de lavage, 

 et je la traitai par une solution chaude de sous-carbonate de chaux; 

 il se fit un precipite blanc, qui, apres avoir ete filtre, fut traile par 

 I'acide sulfurique , verse avec soin jusqu'a parfaite saturation. Ija 

 solution, apres reffervesceuce, deposa hientotune poudre blanche 

 et granuleuse , par Tevaporation de pelits cristaux en aiguilles. 

 Cette poudre et ces cristaux eloieut un sel pen soluble dans I'eau, 

 el qui, traite au chalumeau avec du fluate de chaux, se liquefia 

 en un verre pellucide : c'etoit done du sulfate de chaux, dont le 

 poids eloit de 5,42 grains (E). Le reste de la liqueur ayant ete 

 evapore , il se forma des cristaux prismaliques quadrangulaires , 



Zz 2 



